## PENGARUH POROSITAS TERHADAP KUAT TEKAN BEBAS DARI STABILISASI TANAH DENGAN KAPUR
Sulik Anam 1 , Sudjati 2 , Agata Iwan Candra 3 , Sumargono 4 , Budi Winarno 5 , Ki Catur Budi S 6 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kadiri Alamat JL. Selomangkleng No. 1 Kediri Telp. (0354) 771017 Fax. (0354) 773032 E-mail: sulik_anam@unik-kediri.ac.id , sudjati@unik-kediri.ac.id , iwan_agata@unik-kediri.ac.id , sumargono@unik-kediri.ac.id , budi_winarno@unik-kediri.ac.id , catur_budi@unik-kediri.ac.id .

## ABSTRAKS
Tanah  merupakan  hal  terpenting  dalam  suatu  pekerjaan  konstruksi  yang  mempunyai  peranan  sebagai tempat  pinjakan  dari  sebuah  bangunan,  tanah  lempung  memiliki  masalah  tersendiri  dalam  pekerjaan konstruksi,  dikarenakan  daya  dukungnya  rendah,  untuk  menambah  kekuatan  dan  memperbaiki  daya dukungnya  perlu  dilakukan  upaya  stabilisasi,  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui porositas  dan  kuat  tekan  bebas  tanah  lempung.  Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  yaitu metode  eksperimental.  .  Hasil  perhitungan  Porositas  tanah  asli  sebesar  0,314,  5%  campuran  kapur sebesar  0,328  ,  10%  penambahan  kapur  sebesar  0,311  ,  dan  penambahan  15%  kapur  sebesar  0,316. Hasil  pengujian  kuat  tekan  bebas  tanah  asli  sebesar  1768  gr/cm²,  5%  campuran  kapur  sebesar  3007 gr/cm²,  10% penambahan kapur sebesar 4093 gr/cm², dan penambahan 15% kapur sebesar 4518 gr/cm². Hasil  menunjukan  bahwa  semakin  tingginya  nilai  porositas  tanah  juga  meningkatkan  nilai  dari  kuat tekan bebas
Kata Kunci: Tanah, Kapur, Porositas, Kuat Tekan Bebas.
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tanah  merupakan  hal  terpenting  dalam  suatu pekerjaan  konstruksi  yang  mempunyai  peranan sebagai  tempat  pinjakan  dari  sebuah  bangunan.
(Leliana  and  Andajani  2015).  Tanah  memiliki fungsi  menerima  dan  menahan  beban  dari  suatu bangunan  yang  berada  diatasnya,  (Kusuma,  Mina, and  Rahman  2016)(Candra,  Yusuf,  and  F  2018) dalam  pelaksanaan  pembangunan  sering  dijumpai tanah  dengan  kondisi  yang  kurang  baik  yang bersifat  kohesif  serta  memiliki  kembang  susut yang  cukup  tinggi,    serta  mempunyai  kadar  air yang tinggi (Kusuma, Mina, and M O 2015).
Beberapa jenis  tanah  yang  ada,  tanah  lempung memiliki  masalah  tersendiri  dalam  pekerjaan konstruksi,  dikarenakan  daya  dukungnya  rendah, untuk  menambah  kekuatan dan  memperbaiki daya dukungnya perlu dilakukan
upaya stabilisasi.(Candra et al. 2018)
Berbagai  macam  cara  digunakan  memperbaiki kekuatan  dari  tanah  lempung,  salah  satunya dengan menambah campuran semen, kapur, fly ash atau  limbah  industri  lainnya  (Chang,  Wang,  and Ge  2016).  Penggunaan  semen  dan  kapur  adalah yang  paling  sering  digunakan  karena    memiliki efek  menambah  daya  kuat  yang  signifikan (Kordnaeij,  Moayed,  and  Soleimani  2019).  Pada sekian  banyak  bahan  kami  memilih  kapur  sebagai zat  stabilisasi,  karena  kapur  mengikat  tanah dengan  baik  sehingga  meningkatkan  kuat  tekan bebas pada tanah (A, Iswan, and Jafri 2016).
Karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  porositas,  berat  kering,  kadar  kapur dan  kuat  tekan  bebas  tanah  lempung  (UCS). (Moreira et al. 2019)
1.2 Tinjauan Pustaka
Pada  bab  ini  teori-teori  yang  mendasari penelitian kali ini sebagai berikut :

## 1.2.1 Klasifikasi Tanah
Klasifikasi tanah adalah cara mengelompokkan tanah  berdasarkan  kategori  dan  karakteristik  dari tanah  dengan  berbagai  cara,  menggunakan  sebuah alat maupun secara sederhana (Kusuma, Mina, and Rahman 2016).
Terdapat  dua  sistem  klasifikasi  tanah  yang umum digunakan. Yaitu Klasifikasi AASHTO dan Klasifikasi  USCS  dengan  cara  memperhitungkan distribusi  butiran  dan  batas-batas  Atterberg.  (Rauf 2018) (A, Iswan, and Jafri 2016).
Klasifikasi  tanah  sistem  ini  diajukan  pertama kali oleh Casagrande dan selanjutnya dikembangkan  oleh  United  State  Bureau  of Reclamation  (USBR)  dan  United  State  Army Corps of Engineer (USACE). Kemudian American Society  for  Testing  Materials  (ASTM)  telah memakai  USCS  sebagai  metode  standar  guna mengklasifikasikan  tanah.  Dalam  bentuk  yang sekarang,  sistem  ini  banyak  digunakan  dalam berbagai  pekerjaan  geoteknik(Das,  Endah,  and Mochtar 1995).
1. Tanah  berbutir  kasar  (coarse-grained soils)  yang  terdiri  atas  kerikil  dan  pasir yang  mana  kurang  dari  50%  tanah  yang lolos saringan No.200 (F200<5).
2. Tanah  berbutir  halus  (fine-grained  soil) yang  mana  lebih  dari  50%  tanah  lolos saringan No.200 (F200≥50). (Das, Endah, and Mochtar 1995)
Tabel 1. Sistem Klasifikasi USCS
Sumber : Braja M. Das Mekanika Tanah Jilid 1 (Das, Endah, and Mochtar 1995)
Sistem  klasifikasi  ini  dikembangkan  dalam tahun  1929  sebagai  Public  Road  Administration Classification System. Sistem ini sudah mengalami beberapa  perbaikan  ;  versi  yang  saat  ini  berlaku adalah  yang  diajukan  oleh  Committee  on Classification  of  Materials  for  Subgrade  and Granular  Type  Road  of  the  Highway  Research Board  dalam  tahun  1945  (ASTM  Standard  no  D- 3282, AASHTO metode M145). Sistem klasifikasi ini didasarkan pada kriteria di bawah ini:
1. Ukuran  butir:  Kerikil:  bagian  tanah  yang lolos  ayakan  dengan  diameter  75  mm  (3 in) dan yang tertahan pada ayakan No. 20 (2mm).  Pasir:  bagian  tanah  yang  lolos ayakan  No.  10  (2mm)  dan  yang  tertahan pada ayakan No. 200 (0,075 mm).  Lanau dan  lempung:  bagian  tanah  yang  lolos ayakan No. 200.
2. Plastisitas: Nama berlanau dipakai apabila bagian-bagian  yang  halus  dari  tanah mempunyai  indeks  plastisitas  [plasticity
index (PI)] sebesar 10 a tau kurang. Nama berlempung  dipakai  bilamana  bagian- bagian  yang  halus  dari  tanah  mempunyai indeks plastis sebesar 11 atau lebih.
3. Apabila  batuan  (ukuran  lebih  besar  dari 75 mm) ditemukan di dalam contoh tanah yang akan ditentukan klasifikasi tanahnya,  maka  batuan-batuan  terse  but harus dikeluarkan terlebih dahulu. Tetapi, persentase  dari  batuan  yang  dikeluarkan tersebut harus dicatat.

## Tabel 2. Klasifikasi AASHTO
Sumber : Braja M. Das Mekanika Tanah Jilid 1 (Das, Endah, and Mochtar 1995)

## 1.2.2 Tanah Lempung
Menurut  (Das,  Endah,  and  Mochtar  1995), struktur  tanah  Didefinisikan  sebagai  susunan geometric butiran tanah. Tanah kohesif merupakan butiran-  butiran  tanah  yang  menyatu  sesamanya, dan pada waktu pengeringan diperlukan suatu gaya untuk  memisahkan  butiran-butiran  tanah  tersebut. (Haras, E, and Legrans 2017)(Liu et al. 2020)
Tanah  yang  memiliki  butir  halus  seperti  tanah lempung sangat dipengaruhi oleh air. Karena pada tanah  berbutir  halus  permukaan  spesifik  menjadi lebih  besar.  (Hidayat,  Nugroho,  and  Fatnanta 2018)(S and Rasheed 2020). Variasi kadar air akan mempengaruhi  plastisitas  tanah  lempung,  (Fatoni 2014)  serta  tanah  lempung  memiliki  ukuran
butiran-  butiran  halus  >  0.002  mm,  yang mengakibatkan  proses  konsulidasi  lambat  (S  and Rasheed 2020).
Ada  beberapa  istilah  yang  perlu  dibedakan dalam mempelajari lempung yaitu, (Rauf 2018) :
a. Penggunaan istilah ukuran lempung, lebih dihubungkan  dengan  komposisi  ukuran partikel, yang biasanya berukuran < 2 μm.
b. Penggunaan  istilah  minneral  lempung, lebih  dihubungkan  dengan  komposisi ukuran  mineral.  Ukuran  mineral  ini  lebih spesifik,  kadang-  kadang  ukuran  mineral ini < 2 μm, meskipun pada umumnya < 2 μm.

## 1.2.3 Kapur
Bahan dasar kapur adalah batu kapur. Batu kapur yang  mengandung  unsur  kalsium  karbonat (CaCO3).  (Fatoni  2014)(Nursar,  Iswan,  and Setyanto 2015)
Kapur  dipilih  untuk  digunkakan  stabilisasi tanah  serta  sebagai  zat  aditif  campuran  tanah, dikarenakan  kapur  sifat-  sifat  sebagai  berikut,  (A, Iswan, and Jafri 2016) (Hermawan 2019):
a. Memberikan  sifat  pengerasan  hidrolik bila  dicampur  air  untuk  kapur  hidrolis. Pada  kapur  udara  mengerasnya  kapur setelah  bereaksi  dengan  karbon  dioksida, bukan dengan air.
b. Memudahkan  pengolahan  pada  adukan (mortar) semen.
c. Mengikat  kapur  bebas,  yang  timbul  pada ikatan semen.
Kapur  sebagai  bahan  stabilisasi,  biasanya digunakan  kapur  mati  (slake  lime)  atau  kalsium hidroksida  (Ca(OH)2),  dan  kapur  hidup  (quick lime)  atau  kalsium  oksida  (CaO).  Kalsium  oksida (CaO)  lebih  efektif  pada  kasus-kasus  tertentu, kapur  jenis  ini  mempunyai  kelemahan-kelemahan pada  pelaksanaanya,  yaitu  menyebab  alat-alat mudah berkarat dan berbahanya terhadap keselamatan pekerja. Dalam pelaksanaan stabilisasi,  kapur  yang  sering  digunakan  adalah kalsium hidroksida (Ca(OH)2), sedangkan kalsium karbonat  (CaCO3)  kurang  efektif  sebagai  bahan stabilisasi kecuali sebagai pengisi.
Apabila  kapur  dengan  mineral  lempung  atau dengan  mineral  halus  lainnya  atau  dengan komponen  pozzolan  seperti  silika  hidrat  (hydrous silica)  bereaksi,  maka  akan  membentuk  suatu  gel yang  kuat  dan  keras  yaitu  kalsium  silikat  yang mengikat butir- butir atau partikel tanah

## 1.2.4 Stabilisasi Tanah
Stabilisasi  tanah  adalah  cara  alternatif  yang dapat  dilakukan    untuk  memperbaiki  sifat  tanah yang  kurang  baik  (Siregar,  Fatnanta,  and  M 2018)(Alwi, n.d.). Pada prinsipnya stabilisasi tanah merupakan  suatu  penyusunan  kembali  butir-butir tanah  agar  lebih  rapat  dan  saling  menguci (Kusuma, Mina, and M O 2015)(Candra, n.d.).
Cara stabilisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu:
1. Stabilisasi  Kimia  adalah  stabilisasi  yang menggabungkan suatu unsur tanah dengan  cairan  kimiawi  dengan  tujuan mendapatkan  unsur  yang  baru(Leliana and  Andajani  2015),  Pada  umumnya stabilisasi  cara  kimiawi  memerlukan usaha yang cukup mahal dan memerlukan ketelitian serta
kecermatan
tinggi(Kusuma, Mina, and Rahman 2016).
2. Stabilisasi  Mekanis  adalah  stabilisasi dengan cara mencampurkan secara langsung  antara  tanah  yang  kurang  baik dengan  tanah  yang  baik,  dengan  tujuan agar  mendapatkan  tanah  yang  lebih baik(Hatmoko 2007).

## 1.2.5 Porositas
Porositas  adalah  ruang  pori  tanah  (ruang kosong)  yang  berada  didalam  suatu  volume  tanah yang  bisa  ditempati  oleh  air  dan  udara.  karena tanah  tersusun  dari  butiran-butiran  tanah  dan rongga yang mengisi diantara butiran-butiran tanah tersebut, sehingga semakin rapat dan padat rongga yang berada ditanah maka porositas tanahnya kecil serta  sulit  untuk  menyerap  air.(Chang,  Wang,  and Ge 2016).
Di mana : e = Angka Pori Vv = Volume pori Vs = Volume butiran padat Di mana : n = Porositas
Vv = Volume pori V = Volume berat tanah 1.2.6 Pemadatan
Pemadatan adalah cara mekanik untuk memadatkan butir-butir tanah. Pemadatan berfungsi untuk mengurangi volume tanah, volume
pori,  akan tetapi  mengurangi  mengurangi  volume butir tanah (Sembiring and Jafri 2016).

## Gambar 1. Alat uji Proktor Standart 1.2.7 Uji Kuat Tekan Bebas
Uji  kuat  tekan  bebas  merupakan  uji  kekuatan tanah  pada  kondisi  bebas  (Leliana  and  Andajani 2015)(SNI  3638:  2012  2012),  Kuat  tekan  bebas adalah  besarnya  gaya  aksial  per  satuan  luas  pada saat  benda  uji  mengalami  keruntuhan  biasanya ditentukan terlebih dahulu (Hidayat, Nugroho, and Fatnanta 2018).
Tujuan  uji  kuat  tekan  bebas  ialah  untuk mengetahui  nilai  qu  suatu  jenis  tanah  yang memiliki  sifat  kohesif  (A,  Iswan,  and  Jafri 2016)(Hatmoko 2007)
Nilai kuat tekan bebas (unconfined compressive  strength),  qu  didapat  dari  pembacaan proving ring dial yang maksimum :
di mana : qu = kuat tekan bebas k = kalibrasi proving ring R = pembacaan maksimum pembacaan awal A =luas  penampang  contoh  tanah  pada  saat pembacaan R (yang dikoreksi).

## Gambar 2. Alat uji kuat tekan bebas
(Unconfined Compression Strength test)

## 2. METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan yaitu  metode  eksperimental  dan  kajian  teori penelitian terdahulu.
Pada penelitian ini dilakukan beberapa pengujian. Uji-uji yang dilakukan meliputi
1. Uji uji fisis sifat tanah Uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sifat fisis  tanah  yang  sudah  dicampur  dengan kapur.
2. Uji kadar air tanah Uji  ini  dilakukan  bertujuan untuk
mengetahui kandungan air yang terkandung  pada  sampel  tanah  asli maupun tanah campuran.
3. Uji pemadatan tanah
Uji  pemadatan  tanah  dilakukan  guna memperoleh hubungan antara berat volume  kering  maksimum  (γd  maks)  dan kadar  air  optimum  (Wop).  Dimana  kadar air  optimum  (Wop)  tersebut  akan digunakan sebagai acuan dalam penambahan air  untuk pembuatan sampel uji Kuat Tekan Bebas. 4. Uji kuat tekan bebas
Uji  kuat  tekan  bebas  dilakukan  untuk mententukan  kuat  tekan  bebas,  kemudian hasilnya  digunakan  untuk  menghitung unconsolidated - undrained shear strength.
Untuk  sampel  tanah  didapatkan  di  jl.  Pare  – wates  kecamatan  Puncu  kabupaten  Kediri,  serta campuran  kapur  dengan  variasi  0%,  5%,  10%, 15%.
Alur  penelitian  berawal  dari  persiapan  bahan- bahan  untuk  pengujian  mulai  dari  tanah,kapur,air, untuk  tanah  lolos  ayakan  No.40.  Setelah  itu dilakukanlah  sampel  tanah  asli  dan  tanah
campuran  kapur  dengan  variasi  0%,  5%, 10%,15%,  kemudian  dilakukan  uji  sifat  fisi  tanah lanjut ke uji kadar air sekaligus mencari angka pori dan porositas pada tanah asli dan campuran kapur, dilanjut  untuk  uji  pemadatan  tanah  menggunkan alat uji proktor standart untuk mencari berat kering dan  kadar  air  optimum  yang  digunakan  untuk acuan  dalam  penambahan  air  untuk  pembuatan sampel  uji  Kuat  Tekan  Bebas  dilanjurkan  dengan uji  kuat  tekan  bebas.  Setelah  semua  uji  dilakukan tahap  yang  terakhir  menggolah  data  hasil  uji  dan menarik kesimpulan.

## 3. HASIL ANALISA
3.1 Hasil Pengujian Sifat Fisis Tanah Dengan Campuran Kapur
Tabel 3. Hasil pengujian sifat fisis tanah Kadar campuran (%) Liquid limit (%) Plastic limit (%) Index plastic (%) 0 53 32,36 20,64 5 49 34,79 14,21 10 47 36,91 10,09 15 44 34,71 9,29
Sumber : Perhitungan analisis data Tabel  3  menunjukan  hasil  pengujian  Liquid limit  tanah  asli  sebesar  53%,  5%  campuran  kapur sebesar  49%,  10%  penambahan  kapur  sebesar 47%,  dan  penambahan  15%  kapur  sebesar  44%. Pengujian  Plastis  limit  dari  tanah  asli  sebesar 32,36%, 5% campuran kapur sebesar 34,79%, 10% penambahan kapur sebesar 36,91%, dan penambahan 15% kapur sebesar 34,71%. Pengujian Index Plastic tanah asli sebesar 20,64%, 5%  campuran  kapur  sebesar  14,21%,  10% penambahan kapur sebesar 10,09%, dan penambahan 15% kapur sebesar 9,29%.
Grafik  1. Batas  konsistensi  mis  tanah  dengan kapur
Sumber : Perhitungan analisis data
Grafik  1.  menunjukan  hasil  pengujian  Liquid limit  tanah  asli  sebesar  53%,  5%  campuran  kapur sebesar  49%,  10%  penambahan  kapur  sebesar 47%,  dan  penambahan  15%  kapur  sebesar  44%. Pengujian  Plastis  limit  dari  tanah  asli  sebesar 32,36%, 5% campuran kapur sebesar 34,79%, 10% penambahan kapur sebesar 36,91%, dan penambahan 15% kapur sebesar 34,71%. Pengujian Index Plastic tanah asli sebesar 20,64%, 5%  campuran  kapur  sebesar  14,21%,  10% penambahan kapur sebesar 10,09%, dan penambahan 15% kapur sebesar 9,29%.

## 3.2
Hasil Uji Kadar Air Tabel 4. Hasil pengujian kadar air Kadar campuran (%) Kadar air (%) Angka pori Porositas 0 0,31 0,46 0,314 5 0,33 0,49 0,328 10 0,31 0,45 0,311 15 0,32 0,46 0,316 Sumber : Perhitungan analisis data
Tabel 4 menunjukan hasil pengujian Kadar Air tanah  asli  sebesar  0,31%,  5%  campuran  kapur sebesar  0,33%,  10%  penambahan  kapur  sebesar 0,31%,  dan  penambahan  15%  kapur  sebesar 0,32%.  Perhitungan  Angka  Pori  dari  tanah  asli sebesar  0,46  ,  5%  campuran  kapur  sebesar  0,49  , 10%  penambahan  kapur  sebesar  0,45  ,  dan penambahan 15% kapur sebesar 0,46. Perhitungan Porositas  tanah  asli  sebesar  0,314,  5%  campuran kapur  sebesar  0,328  ,  10%  penambahan  kapur sebesar  0,311  ,  dan  penambahan  15%  kapur sebesar 0,316.

## 3.3 Hasil Uji Pemadatan
Tabel 5 . Hasil uji pemadatan tanah Kadar campuran (%) Berat kering maks. (%) Kadar air Opt. (%) 0 1,46 20,43 5 1,37 22,04 10 1,35 23,83 15 1,34 25,46 Sumber : Perhitungan analisis data
Tabel 5 menunjukan hasil uji pemadatan tanah untuk  hasil  berat  kering  maksimum  tanah  asli
sebesar  1,46  gr/m³,  5%  campuran  kapur  sebesar 1.37  ,  10%  penambahan  kapur  sebesar  1,35  ,  dan penambahan  15%  kapur  sebesar  1,34  .  Serta  hasil kadar air optimum dari tanah asli sebesar 20,43%, 5%  campuran  kapur  sebesar  22,04%,  10% penambahan kapur sebesar 23,83%, dan penambahan  15%  kapur  sebesar  25,46%.  Hasil dari  berat  kering  maksimum  yang  terkandung didalam  tanah  bersama  campuran  kapur  semakin menurun  seiring  bertambahnya  kadar  kapur  yang ada.  Dan  sebaliknya  nilai  kadar  air  optimum semakin  naik  seiring  bertambahnya  campuran kapur.

## Grafik 2. Hasil uji pemadatan
Sumber : Perhitungan analisis data Grafik  2.  menunjukan  hasil  uji  pemadatan tanah  untuk  hasil  berat  kering  maksimum  tanah asli  sebesar  1,46  gr/m³,  5%  campuran  kapur sebesar  1.37  ,  10%  penambahan  kapur  sebesar 1,35  ,  dan  penambahan  15%  kapur  sebesar  1,34  . Serta  hasil  kadar  air  optimum  dari  tanah  asli sebesar  20,43%,  5%  campuran  kapur  sebesar 22,04%,  10%  penambahan  kapur  sebesar  23,83%, dan penambahan 15% kapur sebesar 25,46%. Hasil dari  berat  kering  maksimum  yang  terkandung didalam  tanah  bersama  campuran  kapur  semakin menurun  seiring  bertambahnya  kadar  kapur  yang ada.  Dan  sebaliknya  nilai  kadar  air  optimum semakin  naik  seiring  bertambahnya  campuran kapur.

## 3.4 Hasil Uji Kuat Tekan Bebas
Tabel 6 . Hasil kuat tekan bebas Kadar campuran (%) Nilai kuat tekan bebas qu (gr/cm²) Klasifikasi tanah 0 1768 Lempung Kaku 5 3007 Lempung Sangat Kaku 10 4093 Lempung Keras
15 4518 Lempung Keras
Sumber : Perhitungan analisis data Tabel 6 menunjukan hasil pengujian kuat tekan bebas  tanah  asli  sebesar  1768  gr/cm²,  5% campuran  kapur  sebesar  3007  gr/cm²,    10% penambahan  kapur  sebesar  4093  gr/cm²,  dan penambahan  15%  kapur  sebesar  4518  gr/cm². Hasil  menunjukan  bahwa  penambahan  kapur sangat efektif dalam meningkatkan nilai kuat tekan bebas tanah.
3.5 Hubungan Porositas antara Kuat tekan
bebas
Tabel  7  . Hasil  hubungan  nilai  porositas  dan kuat tekan bebas Kadar campuran (%) Nilai kuat tekan bebas qu (gr/cm²) Porositas 0 1768 0,314 5 3007 0,328 10 4093 0,311 15 4518 0,316
Sumber : Perhitungan analisis data Tabel 7 menunjukan hasil pengujian kuat tekan bebas  tanah  asli  sebesar  1768  gr/cm²,  5% campuran  kapur  sebesar  3007  gr/cm²,    10% penambahan  kapur  sebesar  4093  gr/cm²,  dan penambahan  15%  kapur  sebesar  4518  gr/cm². Perhitungan Porositas tanah asli sebesar 0,314, 5% campuran kapur sebesar 0,328 , 10% penambahan kapur sebesar 0,311 , dan penambahan 15% kapur sebesar  0,316.  Hasil  menunjukan  bahwa  semakin tingginya  nilai  porositas  tanah  juga  meningkatkan nilai dari kuat tekan bebas.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa :
1. Hasil  pengujian  Liquid  limit  tanah  asli sebesar 53%, 5% campuran kapur sebesar 49%,  10%  penambahan  kapur  sebesar 47%, dan penambahan 15% kapur sebesar 44%.  Pengujian  Plastis  limit  dari  tanah asli  sebesar  32,36%,  5%  campuran  kapur sebesar  34,79%,  10%  penambahan  kapur sebesar  36,91%,  dan  penambahan  15% kapur  sebesar  34,71%.  Pengujian  Index Plastic  tanah  asli  sebesar  20,64%,  5% campuran  kapur  sebesar  14,21%,  10% penambahan  kapur  sebesar  10,09%,  dan penambahan 15% kapur sebesar 9,29%.
2. Hasil  pengujian  Kadar  Air  tanah  asli sebesar  0,31%,  5%  campuran  kapur sebesar  0,33%,  10%  penambahan  kapur
sebesar  0,31%,  dan  penambahan  15% kapur  sebesar  0,32%.  Perhitungan  Angka Pori  dari  tanah  asli  sebesar  0,46  ,  5% campuran  kapur  sebesar  0,49  ,  10% penambahan  kapur  sebesar  0,45  ,  dan penambahan  15%  kapur  sebesar  0,46. Perhitungan  Porositas  tanah  asli  sebesar 0,314, 5% campuran  kapur  sebesar 0,328 ,  10%  penambahan  kapur  sebesar  0,311  , dan  penambahan  15%  kapur  sebesar 0,316.
3. Hasil  uji  pemadatan  tanah  untuk  hasil berat kering maksimum tanah asli sebesar 1,46  gr/m³,  5%  campuran  kapur  sebesar 1.37  ,  10%  penambahan  kapur  sebesar
1,35  ,  dan  penambahan  15%  kapur sebesar  1,34  .  Serta  hasil  kadar  air optimum  dari  tanah  asli  sebesar  20,43%, 5% campuran kapur sebesar 22,04%, 10% penambahan  kapur  sebesar  23,83%,  dan penambahan  15%  kapur  sebesar  25,46%. Hasil  dari  berat  kering  maksimum  yang terkandung didalam tanah bersama campuran kapur semakin menurun seiring bertambahnya kadar kapur yang ada. Dan sebaliknya  nilai  kadar  air  optimum semakin naik seiring bertambahnya campuran kapur.
4. Hasil  pengujian  kuat  tekan  bebas  tanah asli  sebesar  1768  gr/cm²,  5%  campuran kapur  sebesar  3007  gr/cm²,    10% penambahan  kapur  sebesar  4093  gr/cm², dan penambahan 15% kapur sebesar 4518 gr/cm². Hasil menunjukan bahwa penambahan  kapur  sangat  efektif  dalam meningkatkan  nilai  kuat  tekan  bebas tanah.
5. Hasil menunjukan bahwa semakin tingginya  nilai  porositas  tanah  juga meningkatkan nilai dari kuat tekan bebas.

## PUSTAKA
A,  Putra  Andrean,  Iswan,  and  Muhammad  Jafri. 2016.  “Pengaruh  Variasi  Waktu  Pemeraman
Terhadap  Nilai  Uji  Kuat  Tekan  Bebas  Pada Tanah Lempung Dan Lanau Yang
Distabilisasi  Menggunakan  Kapur  Pada
Kondisi  Rendaman.” Eksperimental 4  (2): 236–55.
Alwi,  Abubakar.  n.d.  “KORELASI  DAYA
DUKUNG TANAH DASAR YANG DIDAPAT  DARI  HASIL  UJI  SONDIR  ( CONE PENETRATION TEST ),
DYNAMIC  CONE  PENETROMETER  ( DCP  )  DAN  PLATE  BEARING  TEST,” 1– 12.
Candra,  Agata  Iwan.  n.d.  “ANALISIS  DAYA DUKUNG PONDASI STROUS PILE
PADA  PEMBANGUNAN  GEDUNG  MINI HOSPITAL UNIVERSITAS
KADIRI Agata.” Ukarst 1: 63–70.
Candra,  Agata  Iwan,  Sulik  Anam,  Zendy  Bima Mahardana,  and  Andri  Dwi  Cahyono.  2018.
“STUDI KASUS STABILITAS STRUKTUR TANAH LEMPUNG.”
Ukarst :  Jurnal  Universitas  Kadiri  Riset Teknik Sipil 2 (2): 88–97.
Candra,  Agata  Iwan,  Anasrudin  Yusuf,  and
Amanda  Rizky  F.  2018.  “Studi  Analisis Daya Dukung Pondasi Tiang Pada
Pembangunan  Gedung  Lp3M  Universitas Kadiri.” Jurnal  CIVILA 3  (2):  166. https://doi.org/10.30736/cvl.v3i2.259.
Chang,  C.  S.,  J.  Y.  Wang,  and  L.  Ge.  2016.
“Maximum  and  Minimum  Void  Ratios  for Sand-Silt  Mixtures.” Engineering  Geology
211: 7–18.
https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2016.06.022 .
Das,  Braja  M.,  Noor  Endah,  and  Indrasurya  B. Mochtar. 1995. “MEKANIKA TANAH Jilid 1  (Prinsip-Prinsip  Rekayasa  Geoteknis),”  1– 291.
Fatoni,  Mochamad.  2014.  “Tinjauan  Kuat  Tekan Bebas  Dan  Permeabilitas  Terhadap  Tanah Lempung  Yang  Distabilisasi  Dengan  Kapur Dan Abu Ampas Tebu.”
Haras,  Melisa,  Turangan  A.  E,  and  Roski.R.I.
Legrans. 2017. “PENGARUH
PENAMBAHAN KAPUR
TERHADAP KUAT GESER TANAH LEMPUNG Melisa Haras  ,  Turangan  A  .  E  .,  Roski  R  .  I  . Legrans.” Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi ABSTRAK 15 (67): 77–86.
Hatmoko,  John  Tri.  2007.  “Ucs  Tanah  Lempung Ekspansif  Yang  Distabilisasi  Dengan  Abu Ampas  Tebu  Dan  Kapur.” Jurnal  Teknik Sipil  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta 8 (1): 64–77.
Hermawan,  Dony  Wahyu.  2019.  “STABILISASI TANAH  LEMPUNG  DI  KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SRAGEN DENGAN  CAMPURAN  KAPUR  DAN ABU SABUT KELAPA TERHADAP NILAI KUAT TEKAN BEBAS.”
Hidayat,  Fiktri,  Soewignjo  Agus  Nugroho,  and Ferry  Fatnanta.  2018.  “KARAKTERISTIK NILAI  KUAT  TEKAN  BEBAS  TANAH LEMPUNG  TERHADAP  PERUBAHAN KADAR  AIR  DAN  TEBAL  LAPISAN PEMADATAN.” JOM FTEKNIK 5 (2): 1–9. https://doi.org/10.3975/cagsb.2017.02.15.
Kordnaeij, Afshin, Reza Ziaie Moayed, and Majid Soleimani.  2019.  “Unconfined  Compressive Strength of Loose Sandy Soils Grouted with Zeolite and Cement.” Soils and Foundations
59 (4): 905–19. https://doi.org/10.1016/j.sandf.2019.03.012.
Kusuma,  Rama  Indera,  Enden  Mina,  and  Rudy Bonar M O. 2015. “ABU SAWIT TERHADAP NILAI KUAT TEKAN
BEBAS.” Jurnal Fondasi 4 (2): 69–80. Kusuma,  Rama  Indera,  Enden  Mina,  and  Taufik Rahman.  2016.  “STABILISASI  TANAH DENGAN MENGGUNAKAN
FLY
ASHDAN  PENGARUHNYA  TERHADAP NILAI  KUAT  TEKAN  BEBAS.” Jurnal Fondasi 5 (1): 97–106. Leliana,  Arinda,  and  Nur  Andajani.  2015. “PENGARUH  PENAMBAHAN  FLY  ASH
TERHADAP NILAI KUAT TEKAN BEBAS PADA TANAH LEMPUNG EKSPANSIF  DI  DAERAH  MAGETAN JAWA TIMUR” 1: 1–8.
Liu,  Chao,  Yaru  Lv,  Xiaojuan  Yu,  and  Xun  Wu. 2020. “Effects of Freeze-Thaw Cycles on the
Unconfined  Compressive  Strength  of  Straw Fiber-Reinforced  Soil.” Geotextiles  and Geomembranes 48 (4): 581–90. https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2020.03 .004.
Moreira, Eclesielter Batista, Jair Arrieta
Baldovino,  Juliana  Lundgren  Rose,  and
Ronaldo  Luis  dos  Santos  Izzo.  2019. “Effects  of  Porosity,  Dry  Unit  Weight, Cement  Content  and  Void/Cement  Ratio  on
Unconfined  Compressive  Strength  of  Roof
Tile  Waste-Silty  Soil  Mixtures.” Journal  of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 11 (2): 369–78.
https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2018.04.015. Nursar, Achmad Satria, Iswan, and Setyanto. 2015. “Komparasi  Nilai  Daya  Dukung  Tanah Lempung  Ditinjau  Dari  Hasil  Uji  Skala Penetrasi  Konus  Dinamis  ,  Uji  CBR Laboratorium  Dan  Uji  Kuat  Tekan  Bebas.” Jurnal  Rekayasa  Sipil  Dan  Desain 1  (1): 193–204. Rauf,  Dzulfadli.  2018.  “UJI  KARAKTERISTIK KUAT  TEKAN  TANAH  STABILISASI
SEMEN DENGAN BAHAN ADITIF ALKALIN.” https://doi.org/10.1056/nejmoa1407279.
S,  Durga,  and  A.  Rasheed.  2020.  “Effect  of Xanthan  Gum  on  Unconfined  Compressive
Strength  of  Clayey  Soil.” International Journal for Research in Applied Science and
Engineering  Technology 8  (1):  753–54. https://doi.org/10.22214/ijraset.2020.1130. Sembiring,  Natanael,  and  Muhammad  Jafri.  2016. “Studi  Perbandingan  Uji  Pemadatan  Standar Dan Uji Pemadatan Modified Terhadap Nilai Koefisien  Permeabilitas  Tanah  Lempung Berpasir” 4 (3): 371–80. Siregar, Suhaimi, Ferry Fatnanta, and Muhardi M.
2018.  “Pengaruh  Perubahan  Kadar  Air Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas Stabilisasi Tanah  Cl-Ml  Dengan  Semen.” SIKLUS:
Jurnal Teknik Sipil 4 (2): 111–22. https://doi.org/10.31849/siklus.v4i2.1502.
SNI  3638:  2012.  2012.  “SNI  3638:  Metode  Uji Kuat  Tekan-Bebas  Tanah  Kohesif.” Badan Standar Nasional .